Rup. Weser: Über den Einfluss der Zusammensetzung des Glases u. s.w. 1237 
daraus gefertigte Thermometer No. 14 in der Tabelle zeigt. Hin- 
sichtlich der Schmelzung sei bemerkt, dass dieselbe in einem kleinen 
Sätzel mit etwa ı0 Pfund Satzgemisch ausgeführt wurde. 
Bei genauer Untersuchung zeigte sich nun, dass das Glas. nicht 
homogen war. — Es lag daher nahe, das ungünstige Resultat mit der 
Dishomogenität der Schmelze in Verbindung zu bringen, und es wurde 
zur Erzielung homogener Schmelzen ein ganzer Glashafen besetzt. 
Hierzu gab Hr. Quizıtz freundlichst die Gelegenheit. 
Es wurde noch ein zweites Glas hergestellt von einem grösseren 
Gehalt an Kieselsäure, dessen Zusammensetzung dem Äquivalent- 
Verhältnisse 6 SiO,, ı CaO, ı K,O sich nähert. Die Instrumente der Tabelle 
No. 15, 16, 17 und ı8 sind daraus gefertigt. — Dieselben entsprechen 
indessen den gehegten Erwartungen durchaus nicht; namentlich gross 
sind die Abweichungen bei den Instrumenten No. ı5 und 16; geringer 
beziffern sie sich bei den an Kieselsäure reicheren No. ı7 und ı8. 
Ein wichtiger Fingerzeig wurde hierbei bezüglich der Reinheit 
der Schmelzmaterialien gewonnen. Letztere Gläser waren nämlich mit 
gewöhnlicher, unreiner Pottasche geschmolzen, die, wie die Analyse 
des Glases ergab, stark natronhaltig war. Dies leitete den Verfasser 
zu der Ansicht, dass ein Gehalt an Natron neben Kali die Schuld 
des Misserfolges trage. — Als nun der Schmelzversuch mit der Maass- 
gabe wiederholt wurde, dass chemisch reine, natronfreie Pottasche 
zur Verwendung kam, resultirten Gläser, aus welchen Thermometer 
von entschieden befriedigender Qualität hervorgingen, nämlich die in 
Tabelle mit No.19 und 20 bezeichneten. Diese Instrumente haben während 
des Zeitraumes vom ı8. August bis 31. October d. J. bei 15—20° 
geruht und ergaben bei der Beobachtung ein sehr günstiges Resultat, 
da sich nur eine Abweichung von weniger als '/, Grad zeigte. 
Die zuletzt in der Tabelle aufgeführten Thermometer No. 22 
und 23 sind aus reinem Krystallglas. Das Material von No. 23 ver- 
dankt der Verfasser dem Director der Rheinischen Glashütte zu Ehren- 
feld bei Köln, Hrn. O. Raurer. Das andere Glas ist in der Qviurrz’- 
schen Glashütte geschmolzen. 
Die Prüfung des Verhaltens der Krystallglasthermometer hat der 
Verfasser mit diesen Instrumenten und mit den Beobachtungen derselben 
begonnen, welche in der Tabelle verzeichnet sind. Sie bilden den er 
gang weiterer Ermittelungen. 
Der Verfasser, welcher die aus den zeitraubenden alenungen 
gewonnenen Resultate unterbreitet hat, behält sich die Prüfung der 
mit obigen Untersuchungen zusammenhängenden Fragen vor. 
Sitzungsberiehte 1883. 107 
